Il6 EXPliRIENCES SUR lA PIATINE 



sidence du plomb; je poussai ce mélange avec l'antimoine & 

 dii borax , & il en resulta 13 K.", i z gr. , par conséquent 

 ce demi-metal ne put chasser la platine qu'en partie. Cet or 

 éroit pale, rougeàtre & cassant. Je le combinai avec trois 

 fois autant d'argent fin, pour en faire le départ, &c je trouvai 

 qua le corner d'or ne pesoir que 18 K."i il y eut donc une 

 perre de 3 K." 



3.° 2Z K." d'or, & X de plat. soumis à l'antimoine après la 

 coupelle, me donnèrent un bouton du poids de 13 K." iz gr. 

 L'or fut plus colore, cependant cassant; l'ayant soumis à l'in- 

 quartation, j'en retirai zi K." d'or très-beau, parce que la 

 platine n'y existoit plus, &c qu'une portion d'or étoit restée en 



arriòre. 



4.° Z3 K." d'or, &: I de piar.. J'en eus un or malléable &c 

 plus chargé en couleur. 



5.° z3 K.", iz gr. d'or, & iz gr, de plat.. J'en obtins un 

 or de meilleure qualité. 



6.° Z3 K.", 18 gr. d'or, Se 6 gr. de plat.. Ce fut le meilleur 

 or de tous. 



Il faut remarquer que si l'or n'est allié qu'avec des métaux 

 jmparfaits, ronparvient,en le soumettantà la coupellation, &c 

 en poussant le feu, à le retirer très-pur; mais que s'il est 

 mele avec de l'argent ou de la platine, il y demeure uni, & 

 le plomb n'a aucune action. 



Je soumis le N.° z à un triple coulement d'antimoine cru, 

 selon las règles, & aprbs l'avoir poussé à un feu violent, J'en 

 obtins un grain d'or de io K.", lequel étoit rougeàtre &c un 

 peu cassant; voyant ce défaut, je fis détruire toutes les sco- 

 ries de l'antimoine, & j'en retirai à peu près ce qui mauquoir. 



